— 20 — 
delle numerose formule proposte per i minerali del gruppo serpentino, e sulle re- 
lazioni che esistono tra i minerali stessi. 
Di crisotilo di Reichenstein ho avuto dei campioni nei quali questo minerale 
era assai bello e facilmente isolabile. La quantità di acqua in esso contenuta di- 
pende in modo non indifferente dallo stato igrometrico dell'atmosfera che circonda 
il minerale. Sull'acido solforico concentrato di densità 1.835 dal crisotilo si elimina 
acqua, come risulta dalla seguente tabella: 
Dopo ore Acqua emessa 
2 1.71 "i, 
6 1.98 
25 2.18 
73 2.31 
121 2.18 
Se il crisotilo si mette a questo punto in ambiente saturo di umidità , viene 
rapidamente assorbita l'acqua eliminata e ne è ripresa ancora dall'altra: 
Dopo ore Si ha un aumento 
del peso primitivo del minerale di 
1 0.21 7„ 
25 2.03 
73 2.03 
In corrente di aria umida, a temperatura crescente, la disidratazione procede 
nel modo seguente: 
T Acqua emessa 
125" 2.62 7„ 
250 2.87 
320 3.18 
395 3.35 
480 3.32 
L'acqua totale ammonta a 15.15 Vo (calcinazione su una grande lampada Me- 
cker). Già al rosso debole, se si prolunga il riscaldamento e ad intervalli si ri- 
muove la sostanza , si ha una perdila di peso poco inferiore. Il crisotilo calcinato 
diventa di colore rossastro chiaro, a causa della ossidazione del ferro: ho creduto, 
perciò, di eseguire una determinazione diretta dell' acqua ed ho trovato 15.40 Vo . 
Il serpentino nobile della penisola di Eyres riscaldato in corrente di aria umida 
ha subito le seguenti perdite di peso: 
T 
Acqua emessa 
115" 
0.84 »/, 
172 
0.95 
275 
0.99 
320 
1.09 
390 
1.12 
477 
1.12 
Acqua totale: 14.41 "/„ . 
